ET SUR LEUR FONTE EN GRAND &:c. 3^7 



les scories de ce metal, avec cetre difterence qu'aiix rr.inérais 

 antimoniés il faut préliminairement un demi gri.Uage, & voilà 

 justement le point de la difficulcé; c'est-à-dire à savoir si 

 tous les minérais de plomb, qui ne seroient pas de l'espèce 

 qiie nous avons nommée galène, seroient également propres à 

 étre traités de cette manière. C'est à l'expérience avenir & 

 aux occasions qui pourront se trouver dans la suite, à nous 

 éclairer là-dessus; quant à nous, nous ne pouvons en dire 

 davantage dans le moment. Seulement nous savons positi- 

 vement que les minérais de plomb galene, ceux qui sonc 

 purs en un mot, ou qui ne consisrent purement & simple- 

 ment que dans l'union du soufre avec le plomb & des par- 

 ties terreuses non métalliques, peuvent étre fondus toujours 

 très-promptement & sans le moindre déchet au moyen d'un 

 quart de minerai de fer ou des scories ou màchefer, & trois 

 parties de scories vitreuses & provenantes d'ancienne fonte dd 

 minérais de plomb, que dans ce cas il ne faut point faire 

 griller le minerai, parce que le soufre qu'on en dissiperoic 

 par-lh , feroit du torc à la fonte , 6c que le minerai de 

 fer y seroit bien plus pernicieux qu'utile , puisque faute de 

 soufre il empàteroit la fonte & empccheroit le metal de se 

 précipiter. Mais il y a dans touc cela une remarque impor- 

 tante à faire, c'est que ces minéraux sont rarement assez 

 purs, en assez grande quantité au moins dans cet état, pour 

 mériter une fonte soutenue. On sait que plus souvent encore 

 fls sont unis ou dispersés dans leur gangue , ou pas assez 

 rapprochés d'eux-mémes pour pouvoir étre fondus cout de 

 suite avec avantage. Et on sait aussi que dans ce cas-lh on 

 esc obligé de les fondre préliminairement , faire ce qu'on 



